66 VIOLANE. 



Clivage; facile suivant A 1 , assez facile suivant ??i, moins facile 

 suivant g 1 . Translucide sur les bords ou opaque. Éclat vitreux. 

 Couleur noir verdâtre ou vert poireau. Poussière vert foncé. Dens. 

 = 3,504 a 3,578. 



Fond facilement au chalumeau en colorant la flamme en jaune. 



Le rapport de l'oxygène des bases à celui de la silice est sen- 

 siblement : 



R : Fe : Si :: 1 : 1 : 4; R se composant surtout d'oxyde 

 ferreux, de chaux et de soude : on en conclut la formule : 



3 R Si + Fe Si 3 . 



Analyse de l'œgyrine de Brevig, par Rammelsberg. 



Silice 



60,25 



Oxyde ferrique 



22,07 



Alumine 



1,22 



Oxyde ferreux 



8,80 



Oxyde inanganeux 



1 ,40 



Chaux 



5,97 



Magnésie 



1,28 



Soude 



. 9,29 



Potasse 



0,94 





101,22 



Densité : 



3,578 



Se trouve en prismes fortement cannelés avec leucpphane, à 

 l'île de Skaadôn, près Brevig, Norwège. 



VIOLANE ; Breithaupt. 



Cristaux excessivement rares, offrant des incidences qui corres^ 

 pondent à quelques minutes près avec celles des faces w?, A 1 , g 1 , 

 g- du pyroxène. Clivage suivant les faces m. Ordinairement en 

 masses tantôt lamellaires, tantôt fibreuses. Cassure écailleuse; 

 Translucide ; transparente en lames minces. Éclat gras. Violet 

 foncé. Les cristaux offrent quelquefois a l'extérieur une croûte gri- 

 sâtre. Poussière blanc lilacé. Dur. = 6. Dens. = 3,233. 



Au chalumeau, fond plus ou moins facilement en verre incolore. 

 Avec le borax, dans la flamme oxydante, donne un verre jaune bru- 

 nâtre à chaud, violet rouge quand il est froid; dans la flamme ré- 

 ductive, le verre est incolore a froid. 



Analyse de la violane lamellaire, par Damour : 



Silice 56,41 



Alumine 9,04 



Chaux 1 3,62 



